( 4202 ) 
Dureté. Clivages. — La laurionite est profondément 
rayée par le spath; sa dureté paraît étre un peu supe- 
rieure à 2 (*); les cristaux aplatis suivant g! — 010 sont 
assez bien flexibles suivant l'horizontale de ce plan; cette 
espèce rappelle le gypse par sa plasticité. Les cristaux 
peuvent être divisés en une suite d’aiguilles verticales 
indiquant l'existence de plusieurs clivages dans la zone 
verticale; au goniomètre, les aiguilles de clivage donnent 
deux images nettes répondant à des faces faisant entre 
elles un angle d'environ 72°; lorsque g! subsiste dans 
l'aiguille, les images se montrent successivement à 54° 
et à 126° de cette face. Les clivages principaux sont donc 
parallèles aux faces m — 110 du prisme primitif. Le 
clivage h' = 100 indiqué par Kôchlin existe aussi, mais il 
est peu développé : l’image à 90° de g1, lorsqu'elle 
existe, est à peine perceptible. Le clivage m peut être 
aisément produit comme il suit : sur un cristal appuyé 
par sa large face g! (fig. 1) sur une lame de verre, on 
applique, au milieu de cette face, une pointe en acier; 
le cristal se fend verticalement, la moitié des faces ter- 
minales disparaît, mais la verticale apparaît au micro- 
scope bordée par un biseau. 
Propriétés optiques. — Le plan des axes optiques est gt, 
la bissectrice positive est dirigée suivant la verticale, la 
négative est normale à hf. L'indice, déterminé par la 
mesure du déplacement de l’image à travers le cristal, a été 
trouvé d'environ 2,3. En lumière polarisée, entre nicols 
parallèles, les aiguilles de laurionite, incolores lorsqu'un 
(*) Et non de 3 à 3,5, comme l'indique Dana. 
